ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ
และงานฉาบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2595 - 2556

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
วัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลเมื่อผ่านกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในวรรคหนึ่งของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกรายความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ
และงานฉาบ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น “มาตรฐานเลขที่ มอก. 2595 - 2566”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในตารางที่ 3 จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
สำหรับงานก่อและงานฉาบ และทำรายการระหว่างอุตสาหกรรมฉบับที่ 4529 (พ.ศ. 2556)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง การกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ และวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2556 และใช้ความถือไปนี้แทน

## "ตารางที่ 1 ลักษณะทางฟิสิกส์" (ข้อ 4.1)

| รายการที่ | ลักษณะ | หน่วย | เกณฑ์ที่กำหนด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ความละเอียด | ร้อยละ | ชินิด 50 | ชินิด 125 | ชินิด 170 |
| 2 | การขยายตัวโดยวิธีอโตเคลฟไม่มากกว่า | R.O.D. (%) | R.O.D. (%) | R.O.D. (%) |
| 3 | ระยะเวลาการก่อตั้งเทอร์โมนิคส์ - การก่อตั้งระยะต้นไม่น้อยกว่า - การก่อตั้งระยะปลายไม่มากกว่า | min max | T₁₂₀°C T₁₄۰°C |
| 4 | ความต้านแรงอัดไม่น้อยกว่าอายุ 7 d และอายุ 28 d | M.Pa | M.Pa |
| 5 | อารมณ์อากาศในมอร์ตาร์ไม่น้อยกว่าไม่มากกว่า | r.o.d. (เคาะส่วน) โดยปริมาตร) | r.o.d. (เคาะส่วน) โดยปริมาตร) |
| 6 | ความอุ้มน้ำไม่น้อยกว่า | r้อยละ | %

### Footnotes and Annotations:
- The table provides technical details about material properties.
- The data is presented in a structured format, with clear headings and column labels.
- The units used are consistent and appropriate for the measurements.

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ผ.บ.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับ
งานก่อและงานฉาบ แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“8.2.1 ส่วนผสมของมอร์ตาร์

มอร์ตาร์สำหรับการทดสอบปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ ความด้านแรงอัด
และการอู้มน้ำ ต้องมีสัดส่วนที่ประกอบด้วยทรายมาตรฐานตาม มอก. 2752
เล่ม 12 จำนวน 810 g และทรายมาตรฐานตาม มอก. 2752 เล่ม 13 จำนวน
810 g ปูนซีเมนต์ตามตารางที่ 2 และปริมาณน้ำเป็นมิลลิลิตรที่ทำให้ทำการไหล
แผ่ 105% ถึง 115% โดยทดสอบตาม มอก. 2752 เล่ม 12”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน อ.บ.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับ
งานก่อและงานฉาบ แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ และวันที่ เมษายน พ.ศ.
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “8.2.2 การผสมมอร์ตาร์”

ข้อ อ ในข้อความใน อ.ค.1 จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับ
งานก่อและงานฉาบ มาจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม อารยธรธาน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธิน ธราธรธาน

"8.4.1 การหล่อก้อนทดสอบ
จากค่าการไหลแผ่นตามที่กำหนด และมวลของมอร์ตาร์ 400 mL ให้นำมอร์ตาร์
ทั้งหมดใส่ในอ่างผสม แล้วผสมนาน 15 s ด้วยอัตราเร็วปานกลาง และ
หล่อก้อนทดสอบตาม มอก. 2752 เล่ม 12 ทั้งนี้เวลาที่ใช้ผสมมอร์ตาร์
หาค่าการไหลแผ่ง หาปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ และเวลาที่เริ่มหล่อก้อน
ทดสอบต้องเสร็จในเวลา 8 min"
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความใน ๘.๔.๓ ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับ
งานก่อและงานฉาบ แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"8.4.3 การทดสอบ
ให้ปฏิบัติตาม มอก. 2752 เล่ม 12"
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
รักษมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม